Повышение физико-механических характеристик мелкозернистых бетонов модифицированием комплексной добавкой

Литература

1. Ефромеева Е. В., Лукичев Е. С. К вопросу об использовании экономико-математической модели деятельности малого предприятия // Вестник научных конференций, 2016. № 4-5 (8). Перспективы развития науки и образования: по материалам международной научно-практической конференции 30 апреля 2016 г. Часть 5. С. 74-76.

2. Ефромеева Е. В. Основные характеристики виртуальной формы организации машиностроительного предприятия // Вестник МГТУ «Станкин». Научный рецензируемый журнал. М.: МГТУ «Станкин», № 3 (7), 2009. С. 124-131.

3. Ефромеева Е. В. К вопросу создания виртуального пространства и управления им // Информационные и коммуникационные технологии: XXI век. Сборник научных трудов. Выпуск 1. М.: РГУТиС, 2009. С. 82-87.

Повышение физико-механических характеристик мелкозернистых бетонов модифицированием комплексной добавкой Скоркин М. Е.

Скоркин Максим Евгеньвич /Skorkin Maksim Evgenievich - студент, кафедра строительства, строительных материалов и конструкций, горно-строительный факультет, Тульский государственный университет, г. Тула

Аннотация: в статье рассматривается повышение физико -механических характеристик мелкозернистого бетона модифицированием комплексной добавкой. В качестве компонентов комплексной добавки использовались микрокремнезем и белая сажа.

Ключевые слова: мелкозернистый бетон, модифицирующие добавки, высокопрочный бетон, аморфный кремнезем.

В современном строительстве бетон продолжает оставаться одним из самых востребованных материалов. Возрастающая сложность зданий и сооружений предъявляет все более высокие требования к физико-механическим характеристикам. В связи с чем, появилось понятие высокопрочных бетонов. Согласно нормативным документам РФ, к высокопрочным бетонам относят бетоны классов B 60 и выше [1, с. 21].

Получение высокопрочных бетонов невозможно без модифицирования. Наиболее универсальным способом модифицирования его структуры и регулирования свойств является введение дополнительных компонентов - добавок [2, с. 6]. На данный момент в экономически развитых странах весь выпускаемый бетон содержит различные добавки [2, с. 6].

В высокопрочных бетонах используется щебень из плотных горных пород марки по дробимости не ниже 1000. Такой щебень является дефицитным и есть не во всех регионах нашей страны. В связи, с чем перспективным направлением является разработка высокопрочных мелкозернистых бетонов, в которых в качестве заполнителя используется только песок.

В данной работе предложен состав высокопрочного мелкозернистого бетона, с введением суперпластификатора Линамикс ПК, микрокремнезема и белой сажи (табл. 1). Эффективность разработанного состава оценивалась в сравнении с контрольным составом (табл. 1).

Дозировка

Компоненты Контрольный Разработанный

состав состав

Песок, г 1500 1500

Цемент, г 500 500

Вода, мл 200 200

Добавка Линамикс ПК, г - 12,5

Микрокремнезем, г - 45

Белая сажа, г - 1

Из данных составов были изготовлены опытные образцы, у которых определяли прочность на сжатии и на растяжение при изгибе, водопоглощение и пористость (табл. 2).

Таблица 2. Результаты испытаний

Показатели качеств Контрольный состав Модифицированный состав

Прочность на сжатие Ясж, МПа 56,7 83,1

Прочность на растяжение при изгибе Яизг, МПа 5,1 8,4

Пористоть Упор, % 6,5 3,8

Водопоглощение Шм, % 3,6 2,5

Для наглядности сравним результаты на графиках (рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. Результаты испытаний образцов на прочность

Пористость Водопоглощение Рис. 2. Результаты определения водопоглощения и пористости бетона

Из графиков видно, что прочность на сжатие у разработанного состава выше в 1,47 раз, прочность на растяжение при изгибе выше в 1,65 раз в сравнении с контрольным составом и соответствует классу бетона В 60. Так же наблюдается снижение водопоглощения и пористости в 1,44 и 1,71 раз соответственно.

Из полученных данных следует, что введение в бетон комплекса добавок позволяет повлиять на процессы формирования структуры бетона, а именно повысить его прочность, снизить водопоглощение и пористость что позволяет получать высокопрочные мелкозернистые бетоны класса В 60 и выше.

Литература

1. ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые [текст]. Введ. 2012 г. М.: Изд-во стандартов, 2012. 24 с.

2. Дворкин Л. И. Специальные бетоны. [Электронный ресурс]. Дворкин Л. И., Дворкин О. Л. Электрон. текстовые данные. М.: Инфра-Инженерия, 2013. 368 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13550. ЭБС «IPRbooks», по паролю.